— 575 — 
e si ha una curva che all’aspetto rassomiglia ad una parabola, dotata quindi d’un 
solo massimo. Allora non restano che due fasi nelle variazioni della resistenza; al 
disotto del massimo la resistenza cresce colla temperatura, ed al disopra invece di- 
minuisce, protraendosi la diminuzione fino alla completa fusione del metallo. 
A questi cambiamenti corrispondono variazioni nei caratteri fisici del metallo; 
raffreddato rapidamente acquista una specie di tempra, e si eleva la sua temperatura 
di fusione, almeno quando è in forma di fili compressi. 
5° Con fili ottenuti facendo effluire il metallo allo stato solido da un piccolo 
foro, a temperatura un po’ inferiore a quella di fusione, si hanno analoghi risultati, 
se non che la resistenza specifica a parità di condizioni si mostra un po’ maggiore. 
6° Con fili fatti per compressione alla temperatura ordinaria si hanno ancora 
gli stessi risultati; ma a parità di condizioni la resistenza specifica è ancora note- 
volmente maggiore. 
7° La resistenza a 0° del bismuto del commercio è variabile quindi, colle 
condizioni del raffreddamento, e diversa secondo che fu fuso o compresso, come appa- 
risce dalla tabella seguente: 
Bismuto fuso e lentamente raffreddato . . . solo ZA 
» > Emenoglenta ment e > e MO 
» MOTI COTSPINOT OMMI RD I n e e OI 
» DAMS EA DIA AIN ODIUO ARESE RI N CORTI 
» DADA PIÙ so o D HE cn bali OLTLIodi donna Se VE 
Fili fatti a caldo per pressione da enne Mo rt 3,9061 
» » » » TUBE DE TOIO GO IO O e SS 
Eilogfattogagited domen e en o n 49030 
» » poi riscaldato quasi a fusione e raftreddato rapi- 
GATTEO O a 09080 
» » poi riscaldato e lentamente raffreddato . . . . 3,9228 
MINIMAMEOSISTENZAMGI NIBLU SION O I I I 313 
8° Il bismuto chimicamente puro si comporta come gli altri metalli puri. 
Nel momento della fusione ha luogo una rapidissima diminuzione di resistenza. 
Esso non è suscettibile di tempra. 
La sua resistenza specifica a 0° è in media 1,15. 
9° La differenza fra il bismuto puro e quello che col nome di puro trovasi 
in commercio non dipende dall’ arsenico che può contenere anche in quantità non 
piccole, ma da stagno anche in minime proporzioni, che gli conferisce proprietà si- 
mili a quelle per le quali l’acciaio diversifica dal ferro. 
10° Aggiungendo al bismuto puro una quantità di più in più grande di 
stagno, la resistenza specifica a 0° dapprima cresce notevolmente ma poi, raggiunto 
un massimo decresce di nuovo. Così la resistenza specifica a 0° fu rispettivamente 
2,47, 3,47, 4,24, 3,65, 1,84 pel bismuto che conteneva o l’uno per mille o il 0,23, il 
0,556, il 2, il 10 per cento di stagno. Naturalmente questi valori della resistenza 
specifica non hanno niente di assoluto, essendo suscettibili di variare colla diversa 
tempra che può conferirsi al bismuto. 
